26       J.  Königsberger  u.  0.  Bechenheim,  Die  Elektrizitätsleitung 
wähnte  Modifikation  zu  erklären.  Da  der  nach  der  Erhitzung- 
gemessene  Widerstand  bei  Zimmertemperatur  nahezu  gleich 
dem  wahren  mittleren  Wert  für  den  Widerstand  parallel 
und  senkrecht  zur  Achse  ist,  scheint  der  Vorgang  reversibel 
zu  sein.  Die  Temperaturkurve  zwischen  0°  und  240°  wurde 
öfters  aufgenommen  und  ergab  stets  übereinstimmende  Werte, 
die  aus  der  Taf.  IY  Kurve  I  zu  entnehmen  sind. 
Stab  IIc  senkrecht  zur  Achse. 
Querschnitt  2,06  mm 
Länge   0,675  mm 
t 
w  (spezif.) 
wB  (spezif.) 
-70 
1,87 
—  74 
1,97 
22 
0,333 
0,335 
117,5 
0,156 
0,164 
238 
0,0933 
0,980 
18,3 
0,351 
0,352 
86 
0,189 
0,198 
1080 
s  0,0134 
805 
0,0198 
523 
0,0366 
440 
0,0488 
350 
0,0640 
Beim  Herausnehmen  aus  dem  Ofen  zeigte  sich  der  Stab 
an  der  Oberfläche  etwas  verändert  und  war  außerdem  an 
den  Bändern  an  einzelnen  Stellen  gesplittert,  so  daß  die 
Werte  für  den  absoluten  Widerstand  nicht  ganz  genau  sind. 
Eisenglanz  von  Ouro  Preto,  Brasilien. 
Nur  die  Basis  der  Kristalle  ist  ausgebildet,  die  einzelnen 
Schichten  sind  oft  durch  Eisenhydroxydschichten  getrennt,  die 
natürlich  bei  Widerstandsmessungen  senkrecht  zur  Achse 
wenig  stören ;  außerdem  hat  das  Mineral  Flüssigkeits-  und 
Kohlensäureeinschlüsse,  was  aus  dem  Zerspringen  beim  Erhitzen 
zu  erkennen  ist ;  an  den  Sprengstücken  sieht  man  noch  deut- 
lich die  Stelle,  wo  der  Einschluß  sich  befunden  hat.  (Dieses 
leichte  Zerspringen  hindert  die  Untersuchung  bei  hohen 
Temperaturen.)   Die  Unterschiede  im  Leitvermögen  zwischen 
